Rancang Bangun Volume 07 Nom0r 02 (2021) Halaman Artikel (55-61)

## JURNAL RANCANG BANGUN
Website: http://ejournal.um_sorong.ac.id/index.php/rancangbangun
CANGKANG KERANG DARAH (ANADARA GRANOSA) SEBAGAI SUBSITUSI AGREGAT KASAR PADA CAMPURAN BETON
Dinda Alma Esa 1 , Agustinus Agus Setiawan 1 , Galih Wulandari Subagyo 1
(1) Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknologi dan Desain, Universitas Pembangunan Jaya

## Abstrak
Salah satu  program internasional yang sedang di kembangkan saat  ini adalah Sustainable Development  Goals (SDGs) dengan  17  poin  utama  didalamnya.  Penelitian  ini  mendukung  3  poin  SDGs  yaitu  membangun  infrastruktur  yang Tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi menjadikan kota dan pemukiman inklusif,  aman,  Tangguh  dan  berkelanjutan  dan  menjamin  pola  dan  konsumsi  yang  berkelanjutan. Sustainable Development Goals (SDGs) disetujui pada tanggal 25 – 27 September 2015 di markas besar PBB (Perserikatan Bangsa- Bangsa), New York, Amerika Serikat yang dihadiri oleh 193 negara termasuk Indonesia. untuk merealisasikan program tersebut,  maka  didalam  penelitian  ini  digunakan  cangkang  kerang  darah  sebagai  subsitusi  agregat  kasar  beserta penambahan  admixture  sehingga  diharapkan  cangkang  kerang  darah  mempunya  nilai  ekonomis  dan  juga  dapat menudukung program  SDGs.  Hasil kuat tekan beton  normal mencapai  nilai  27,9 MPa pada umur 28 hari. Pada beton dengan campuran cangkang kerang darah (Anadara Granosa) sebagai subsitusi agregat kasar pada persentase 5%, 10%, 15%,  dan  20%  di  dapat  nilai  tertinggi  ada  pada  persentase  10%  dengan  nilai  kuat  tekan  sebesar  24,9  MPa  hampir mendekati kuat  tekan yang direncanakan yaitu 25 MPa nilai  terendah adalah 19,0 MPa dengan  persentase 20%. Pada beton  dengan  campuran  cangkang  kerang  darah (Anadara  Granosa) sebagai  subsitusi  agregat  kasar  dan superplasticizers nilai tertinggi kuat tekan beton sebesar 42,4 MPa dengan  persentase 5% dan nilai terendah 15,8 MPa dengan  persentase  20%.  Dapat  disimpulkan  bahwa  beton  dengan  cangkang  kerang  darah  sebagai  pengganti  agregat kasar sebesar 10% serta penambahan superplasticizers sebanyak 1% layak digunakan sebagai material beton struktural.
Keywords : Beton, Cangkang Kerang Darah, Superplasticizers, Kuat Tekan Beton

## 1. Pendahuluan
Indonesia  termasuk  dalam  kategori  negara berkembang,  dalam  bidang  konstruksi  pertumbuhan dan  perkembangan  yang  terjadi  sangat  pesat. Keberadaan  konstruksi  yang  memadai  merupakan kunci  untuk  meningkatkan  daya  saing.  Pemerintah Indonesia  terus  berupaya  untuk  mempercepat program  pembangunan  di  segala  bidang,  mulai  dari pembangunan  perumahan,  perkantoran,  jembatan, jalan  raya,  bendungan,  dan  lain  sebagainya. Pembangunan  yang  terjadi  di  Indonesia  tidak terlepas dari penggunaan material beton.
Material  beton  merupakan  material  penting  yang sering  digunakan  pada  struktur  bangunan.  Beton didapat  dari  pencampuran  agregat  halus,  agregat kasar,  semen,  pasir,  dan  air,  namun  ada  beberapa kasus, campuran beton memerlukan bahan tambahan untuk  menunjang  kualitasnya.  Penambahan  bahan tambah  pada  beton  adalah  agar  beton  dapat mencapai  kuat  tekan  yang  di  inginkan  dan  mutu kualitas yang terbaik.
Material  yang  di gunakan untuk  campuran  beton saat  ini  masih  menggunakan  material  alam  agregat kasar yaitu batu alam merupakan sumber daya yang tidak dapat di perbaharui, oleh karena itu diperlukan alternatif lain sebagai pengganti.
Salah  satu  upaya  untuk  mencegah  kerusakan  alam, harus di lakukan inovasi teknologi pembuatan beton dengan menggunakan limbah atau sampah.
Kerang  laut  darah  (Anadara  Granosa)  adalah salah  satu  kerang  yang  sering  sekali  dikonsumsi oleh  masyarakat  Indonesia.  Nilai  produksi  kerang darah  di  Indonesia  pada  tahun  2011  yaitu  373,202 ton  dan  apabila  di  bandingkan  tahun  sebelumnya mengalami peningkatan hingga 44,12% (Kementrian  Kelautan  dan  Perikanan,  2011). Produksi  limbah  cangkang  kerang  darah  di  daerah sukoharjo  pada  tahun  2019  diperkirakan  sekitar 360kg  per  harinya  (Restu  Andika,  2019).  Rata-rata ini  didapatkan  dari  pengambilan  data  secara  acak pada  tempat  yang  memproduksi  makanan  kerang darah.  Melihat  produksi  cangkang  kerang  darah disatu daerah cukup banyak dan tidak dimanfaatkan maka  hal  ini  mendorong  penulis  memanfaatkan limbah  cangkang  kerang  darah  sebagai  bahan tambah dan komplemen untuk membuat beton yang kuat dan ekonomis.
Salah  satu  program  internasional  yang  sedang  di kembangkan saat ini adalah Sustainable Development  Goals (SDGs)  dengan  17  poin  utama didalamnya.  Pada  penelitian  ini  mendukung  3  poin SDGs yaitu membangun infrastruktur yang Tangguh,  meningkatkan  industri  inklusif  dan berkelanjutan,  serta  mendorong  inovasi  menjadikan
kota  dan  pemukiman  inklusif,  aman,  Tangguh  dan berkelanjutan  dan  menjamin  pola  dan  konsumsi yang berkelanjutan. Sustainable Development Goals (SDGs)  disetujui  pada  tanggal  25  –  27  September 2015  di  markas  besar  PBB  (Perserikatan  Bangsa- Bangsa),  New  York,  Amerika  Serikat  yang  dihadiri oleh  193  negara  termasuk  Indonesia.  untuk merealisasikan  program  tersebut,  maka  didalam penelitian  ini  digunakan  cangkang  kerang  darah sebagai  subsitusi  agregat  kasar  beserta  penambahan admixture sehingga berharap cangkang kerang darah mempunya nilai ekonomis dan juga dapat menudukung program SDGs.
Beton  merupakan  campuran  antara  semen portland  atau  semen  hidrolis  yang  lain,  agregat halus,  agregat  kasar  dan  air,  dengan  atau  tanpa bahan  tambahan  yang  membentuk  massa  padat (Sudarmoko,  1997).  Beton  normal  memiliki  massa jenis  2200  kg/m³  sampai  2500  kg/m³  sedangkan beton  ringan  memiliki  massa  jenis  tidak  lebih  dari 1900  kg/m³  (SNI-03-2847-2002).  Bahan  air  dan semen disatukan akan membentuk pasta semen yang berfungsi  sebagai  bahan  pengikat,  sedangkan agregat  halus  dan  kasar  sebagai  bahan  pengisi (Kusuma, 1993).
Agregat merupakan material alam yang berbentuk  butiran  mineral  alami  dan  berfungsi sebagai  bahan  pengisi  pada  campuran  beton. Beberapa  fungsi  agregat  dalam  beton  yaitu menghemat  penggunaan  bahan  perekat,  mengurangi susut  beton,  meningkatkan  kekuatan,  dan  dengan gradasi  yang  baik  akan  menjadikan  beton  padat (Cindika,  2008).  Agregat  menempati  sekitar  75%- 80%  dari  isi  total  beton,  oleh  karena  itu  pengaruh agregat  pada  sifat  dan  daya  tahan  beton  sangat berpengaruh.
Persyaratan  agregat  sebagai  campuran  beton bersih,  keras,  dan  harus  memiliki  gradasi  (susunan butir)  yang  baik,  sehingga  campuran  beton  menjadi homogen  dan  rapat.  Gradasi  agregat  dapat berpengaruh  pada  kekuatan  beton  itu  sendiri. Agregat  dapat  dibedakan  berdasarkan  ukurannya butirannya. Dalam bidang teknologi beton nilai batas daerah  agregat  kasar  dan  halus  adalah  4,75  mm (ASTM  C  33,  1994).  Jika  agregat  memiliki  ukuran di  bawah  4,75  mm  maka  agregat  tersebut  masuk kedalam  agregat  halus,  sebaliknya  jika  agregat  itu melebihi  4,75  mm  maka  masuk  ke  dalam  agregat kasar.
Kerang  merupakan  nama  sekumpulan  moluska dwicangkerang dari family  cardiidae yang merupakan  salah  satu  komoditi  perikanan  yang banyak  dibudidayakan  dan  dijadikan  sebagai  salah satu usaha sampingan oleh masyarakat yang hidup di daerah  pesisir.  Teknik  budidaya  kerang  mudah dilakukan, tidak memerlukan modal besar dan dapat dipanen setelah umur 6-7 bulan. Hasil panen kerang
per  hektar  mencapai  200-300  ton pertahun kerang  utuh atau  sekitar  60-100  ton  daging  kerang  (Rezeki,  2013). Jenis  kerang  yang  sering  di  konsumsi  dan  dijumpai  di Indonesia  yaitu  kerang  darah (Anadara  Granosa) , kerang  hijau (Perna  Viridis) ,  kerang  bambu (Ensis Leei) ,  kerang  tiram,  kerang  bulu 9Anadara  Antiquata) , kerang simping (Pectinidae) .
Cangkang  kerang  darah  (Anadar  Granosa)  sebagai bahan  subsitusi  parsial  pada  beton  dapat  dilakukan dengan  menjadikan  cangkang  kerang  darah  sebagai pengganti  agregat  kasar  pada  pencampuran  beton. Cangkang kerang darah (Anadara Granosa) mengandung kapur, silika dan alumunia.
Tabel 1. Persentase Senyawa Pada Kerang Darah Kompone n Cangkang Kerang Darah (kadar % berat) Cao 67,072 SiO₂ 8,252 Fe₂O₃ 0,402 MgO 22,652 AL₂O₃ 1,622

## Sumber : Jurnal Restu Andika,2019
Air  merupakan  bahan  dasar  pembuat  beton  yang paling  penting.  Air  dapat  bereaksi  dengan  semen  dan menjadi  bahan  perekat.  Air  yang  digunakan  harus bersih,  tidak  boleh  mengandung minyak,  asam,  alkali, garam,  juga  zat  organik  dan  bahan-bahan  yang  dapat merusak  bahan  lainnya.  Air  yang  digunakan  harus  air tawar  dan  dapat  diminum,  tujuannya  agar  terjadi hidrasi,  yaitu  reaksi  kimia  antara  semen  dan  air  yang menyebabkan  campuran  beton  menjadi  keras  setelah melewati  waktu  tertentu.  Air  yang  digunakan  dalam campuran  beton  tidak  terlalu  banyak,  sehingga kekuatan  beton  yang  dihasilkan  tinggi.  Pengurangan jumlah  air  akan  berdampak  pada  rendahnya  tingkat workability yang berakibat sulitnya proses pengadukan dan pencetakan.
Semen merupakan salah satu bahan perekat yang jika  di  campur  dengan  air  mampu  mengikat  bahan- bahan  padat  seperti  pasir  dan  batu.  Sifat  pengikat semen  ditentukan  oleh  susunan  kimia  yang dikandungnya.
Menurut  SNI  15-2049-2015,  semen portland adalah semen hidrolis yang di hasilkan dengan cara menggiling  retak  semen Portland terutama  yang terdiri atas kalsium silikat yang bersifat hidrolis dan digiling  Bersama-sama  dengan  bahan  tambahan berupa  satu  atau  lebih  bentuk  kristal  senyawa kalsium  sulfat  dan  boleh  ditambah  dengan  bahan lain.
Semen Portland tipe  1  digunakan  untuk keperluan konstruksi umum yang tidak memerlukan persyaratan khusus yaitu :
a) Tidak memerlukan ketahanan sulfat
b) Tidak memerlukan persyaratan panas hidrasi
c) Tidak memerlukan kekuatan awal tinggi.
Superplasticizers merupakan  bahan  tambah pencampur  beton (admixture) yang  ditambahkan saat  pengadukan  berlangsung  dan  atau  saat pelaksanaan pengecoran (placing) untuk memperbaiki  kinerja  kekuatannya. Superplasticizers termasuk  jenis  campuran  yang  meningkatkan  mutu beton. Superplasticizers juga  mempunyai  pengaruh yang  besar  dalam  meningkatkan workability .  Cara kerja superplasticizers secara  umum  adalah  partikel semen  dalam  air  cenderung  untuk  berkohesi  satu sama  lainnya  dan  partikel  semen  akan  mengumpal (flokuasi). Penambahan bahan tambah superplasticizers mengakibatkan  partikel  semen  ini akan  saling  melepaskan  diri  dan  terdispresi (menolak).  Pada  penelitian  ini superplasticizers yang digunakan adalah Polyneva HE.
Polyneva  HE  adalah  jenis superplasticizers dari Nevalindo.  Polyneva  HE  merupakan  campuran berwarna coklat berbahan dasar polimer aktif dalam larutan  air  yang  menyebarkan  butiran  semen  untuk beton  berkualitas  (kedap  air,  tahan  lama,  dan berkekuatan  tinggi).  Polyneva  HE  masuk  kedalam ASTM-C  494-81 “Standard  Specification  For Chemical  Admixture  For  Concrerte” klasifikasi Tipe F, Water Reducing And High Range Admixture . Adalah  bahan  tambah  yang  berfungsi  ganda  untuk mengurangi jumlah air pencampuran yang diperlukan  untuk  menghasilkan  beton  dengan konsistensi  tertentu  sebanyak  12%.  Ployneva  HE sangat  membantu  untuk  pengecoran  karena  mampu mempercepat  pengerasan  dan  mampu  mencapai kekuatan  mekanik  beton  yang  sangat  tinggi  pada usia muda beton.
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk menentukan  pengaruh  penggunaan  cangkang  kerah darah  sebagai  substitusi  parsial  dari  agregat  kasar. Pengaruh  yang  ditinjau  adalah  dari  sisi  nilai  kuat tekan beton yang dihasilkan

## 2. Metode Penelitian
Cangkang  kerang  darah  yang  digunakan  pada penelitian ini diperoleh dari rumah makan seafood di Kawasan  BSD-Bintaro.  Cangkang  kerang  darah yang telah diperoleh di cuci hingga bersih kemudian dijemur.
Teknik  pengumpulan  data  adalah  cara–cara  yang digunakan  untuk  mengumpulkan  data  baik  yang berupa data primer maupun data sekunder.
Pembuatan  benda  uji  pada  penelitian  ini dilakukan dilaboratorium PT. Jaya Beton Indonesia. Benda uji yang di buat sebanyak 81 sample. Dengan variasi  seperti :
Tabel 2. Jumlah Benda Uji
No. Variasi Cangkang Kerang Darah Var. Jumlah Benda Uji 7 14 28 Total 1. Normal 0% 3 3 3 9 2. Cangkang Kerang 1 5% 3 3 3 9 3. Cangkang Kerang 2 10% 3 3 3 9 4. Cangkang Kerang 3 15% 3 3 3 9 5. Cangkang Kerang 4 20% 3 3 3 9 6. Cangkang Kerang superplasti cizers 1 5% 3 3 3 9 7. Cangkang Kerang superplasti cizers 2 10% 3 3 3 9 8. Cangkang Kerang superplasti cizers 3 15% 3 3 3 9 9. Cangkang Kerang superplasti cizers 4 20% 3 3 3 9

## 2.1.  Pengujian Karakteristik Material
Pemeriksaan  material  terdiri  dari  pemeriksaan agregat  kasar,  agregat  halus,  dan  cangkang  kerang dara (Anadar Granosa) . Pemeriksaan agregat kasar dan  halus  terdiri  dari  berat  jenis,  daya  serap  air, berat isi kadar lumpur, analisis saringan, dan abrasi los  angeles ,  sedangkan  untuk  cangkang  kerang darah (Anadara Granosa) sebagai subsitusi agregat kasar  di  lakukan  pemeriksaan  berat  jenis,  berat  isi, kadar  lumpur,  abrasi los  angeles dan  analisis saringan.

## 2.2.  Diagram Alir Penelitian
Penelitian  ini  terdiri  dari  beberapa  tahapan. Tahapan-tahapan dapat di lihat pada Gambar 1.
\\\

## Gambar 1. Diagram Alir Penelitian

## 2.3.  Tahap Pengujian
Tahap  ini  dilakukan  pengujian  beton  pada  usia 7, 14 dan 28 hari dengan kuat tekan rencana sebesar 25 MPa. Pada penelitian hanya dilakukan pengujian kuat  tekan  beton.  Tahap  Pengujian  Kuat  Tekan Beton adalah pengujian kuat tekan beton menggunakan  standar  pengujian  SNI  1974:2011. Cara  Uji  Kuat  Tekan  Beton  dengan  benda  uji silinder.  Kuat  tekan  beton  dianggap  sempurna setelah  mencapai  100%  setelah  beton  berumur  28 hari.  Pengujian  kuat  tekan  beton  dilakukan menggunakan  alat compressing  testing  machine (CTM)  dengan  meletakan  benda  uji  berbentuk silinder  ukuran  diameter  100  mm,    tinggi  200  mm dalam  tegak  lurus,  lalu  memberikan  beban  tekanan bertingkat  sampai  benda  uji  hancur.  Kuat  tekan beton dapat dihitung dengan Persamaan 1.
fc ′ = 𝑃 𝐴 ×  1,04 ……………………….....……..(1)
Keterangan :
𝑓𝑐 ′ = kuat tekan (MPa) P = beban tekan maksimum (N) A = luas penampang silinder beton ( 1 4 𝜋𝐷²) 1,04 = Faktor koreksi
3. Hasil dan Pembahasan
3.1.  Uji Sifat Fisik Agregat
Pemeriksaan  agregat  di  laboratorium  Jaya Beton  merupakan  pemeriksaan  terhadap  agregat kasar,  agregat  halus  dan Cangkang  Kerang  Dara (Anadara  Granosa). Hasil  pemeriksaan  menunjukan bahwa  agregat  kasar  dan  agregat  halus  yang digunakan  telah  memenuhi  syarat  yang  ditentukan. Namun  untuk Cangkang  Kerang  Dara (Anadara Granosa)  sebagai  subtitusi  agregat  kasar  pada campuran  beton  tidak  memenuhi  syarat  pada  pengujian Analisis Saringan. Hasil  pemeriksaan  agregat disajikan seperti tabel dibawah ini
Tabel 3 . Hasil Pengujian Agregat Kasar
Sumber data diolah dari hasil pengujian di laboratorium

## Tabel 4 . Hasil Pengujian Agregat Halus
Sumber data diolah dari hasil pengujian di laboratorium
PENGUJIAN HASIL SYARAT Berat  Jenis  Agregat Kasar 2,55 Min. 2,5 Daya Serap Air Agregat Kasar 2,89% Maks. 3% Berat Isi Agregat Kasar 1,51 gr/cm³ Min. 1,4 gr/cm³ Kadar Lumpur Agregat Kasar 0,73% < 1 % Analisis Saringan Agregat Kasar 7,07 Memenuhi Abrasi  Los  Angeles Agregat Kasar 19,23% 40%
PENGUJIAN HASIL SYARAT Berat  Jenis  Agregat Halus 2,52 ≥ 2,52 Daya Serap Air Agregat Halus 2,79% Maks. 3% Berat Isi Agregat Halus 1,50 gr/cm³ Min. 1,4 gr/cm³ Kadar Lumpur Agregat Halus 2,05% Maks. 5 % Analisis Saringan Agregat Halus 3,16 Memenuhi

## Tabel 5 . Hasil Pengujian Cangkang Kerang Darah (Anadara Granosa)
Sumber data diolah dari hasil pengujian di laboratorium

## 3.2.  Perbandingan Nilai Slump
Hasil pengujian nilai slump campuran ditunjukkan  dalam  Gambar  2.  Nilai slump pada setiap  persentase  masuk  dalam  persentase slump rencana  yaitu  10  ±  2cm.  Nilai slump terendah dicapai  oleh  CK3  yaitu  beton  dengan  cangkang kerang  darah  dengan  persentase  15%  mendapatkan nilai  10,5  turun  12,5%  dari  CK1.  Penambahan superplasticizers cenderung  menaikan  nilai slump , terlihat pada hasil slump CK2, CK3 dan CK4
Gambar 2. Perbandingan Nilai Slump

## 3.3.  Perbandingan Uji Kuat Tekan Beton
Kuat tekan beton normal mengalami peningkatan  seiring  dengan  bertanbahnya  waktu, beton  normal  mengalami  peningkatan  pesat.  Beton dengan  tambahan  cangkang  kerang  darah (Anadara Granosa) mengalami  penurunan  hingga  pada persentase  20%  namun  ada  peningkatan  pada persentase 10%.
Gambar 3. Kuat Tekan Beton Normal dan Cangkang Kerang Darah
Gambar 4. Kuat Tekan Beton Normal dan Cangkang Kerang Darah + Superplasticizers
Pada  umur  beton  28  hari  beton  dengan cangkang kerang darah + superplasticezrs mendapat nilai lebih tinggi pada persentase 5%, dan nilai  terendah  ada  pada  persentase  20%.  Pengaruh penambahan superplasticizers pada beton cangkang kerang darah (Anadara Granosa) bisa menghasilkan  kuat  tekan  yang  lebih  dari  beton normal,  akan  tetapi  pada  prsentase  15%  dan  20% mengalami  penurunan  kuat  tekan  pada  umur  beton 28 hari dan tidak lebih tinggi dari beton normal.
Gambar 5. Pertumbuhan Kuat Tekan Beton Terhdap Usia Beton
Kuat  tekan  untuk  sampel  beton  normal  secara keseluruhan  mencapai  standard  kuat  tekan  yang disyaratkan  pada  peraturan  beton  Indonesia.  Beton dengan  cangkang  kerang  darah  pada  umur  28  hari masing-masing  sample  tidak  masuk  dalam  standar yang  ada  karena  di  bawah  100%  namun
PENGUJIAN HASIL SYARAT Berat Jenis Cangkang Kerang Dara (Anadara Granosa) 2,71 Min. 2,5 Berat  Isi    Cangkang Kerang Dara (Anadara Granosa) 1,43 gr/cm³ Min. 1,4 gr/cm³ Kadar Lumpur Cangkang Kerang Dara (Anadara Granosa) 0,93 1% Abrasi  Los  Angeles Cangkang Kerang Dara (Anadara Granosa) 29,8% 40% Analisis Saringan Cangkang Kerang Dara (Anadara Granosa) 8,90 Tidak Memenuhi
pada  CK2  hampir  mendekati  standar  dengan  nilai 99,6%.  Beton  dengan  cangkang  kerang  darah  dan superplasticizers pada  umur  beton  28  hari  hanya CKP1  dan  CKP2  yang  mendapatkan  nilai  100%, untuk CKP3 hampir mendekati standar dengan nilai 99%  sedangkang  yang  CKP4  hanya  mendapat  nilai 63%.

## Gambar 1 Perbandingan Beton Pada Umur 28 Hari
Pada  beton  dengan  penambahan  cangkang kerang  darah  tanpa superplasticizers diperoleh  kuat tekan  tertinggi  pada  persentase  penambahan  kerang sebanyak  10%  yaitu  24,9  MPa  nilai  tersebut menunjukan  adanya  penurunan  kuat  tekan  beton sebesar    10,75%  dari  kuat  tekan  beton  normal adanya  peningkatan  dikarenakan  selama  menuju proses setting  time terdapat  beberapa  pengaruh seperti  kondisi  lingkungan  yaitu  udara  ataupun temperature lingkungan.  Sehingga  mempengaruhi kondisi  pada  kuat  tekan  beton  tersebut,  sedangkan pada beton penambahan cangkang kerang darah dan superplasticizers di peroleh nilai kuat tekan tertinggi pada  persentase  penambahan superplasticizers sebanyak  5%  yaitu  42,4  MPa  hasil  tersebut  jika dibandingkan  dengan  beton  normal  tanpa  subsitusi kerang  darah  dan superplasticizers memiliki peningkatan  kuat  tekan  sebesar  51,9%  serta mengalami  peningkatan  sebesar  84,3%  jika  di bandingkan  dengan  beton  campuran  5%  kerang darah tanpa superplasticizsers .

## 4.  Kesimpulan
Penambahan  cangkang  kerang  darah  sebagai subtitusi parsial agregat kasar memberikan pengaruh terhadap  kuat  tekan  beton.  Penggantian  agregat kasar  dengan  cangkang  kerang  darah  sebanyak  5% memberikan  pengaruh  penurunan  kuat  tekan  beton hingga 17,6% dari beton normal, namun penggantian  di  atas  10%  cenderung  menurunkan kuat tekan beton hingga 10,7%.
Penambahan  superplasticizers  Polyneva  HE sebanyak  1%  terbukti  mampu  meningkatkan  kuat tekan  beton  yang  menggunakan  cangkang  kerang darah sebanyak 5% sebagai subtisusi parsial
agregatkasar,  penambahan  Polyneva  HE  sebanyak 1% meningkatkan kuat tekan beton sebesar 84%.
Kerang  darah yang  telah  dilakukan  uji propertis memenuhi  beberapa  kriteria  sebagai  subsitusi agregat  kasar,  serta  Kerang  Darah  telah  lolos pengujian Los Angeles dan juga lolos pada saringan yang  telah  ditentukan  yaitu  lolos  saringan  dengan ukuran  25  mm  dan  tertahan  pada  saringan  dengan ukuran  20  mm  ukuran  25  mm  dan  tertahan  pada saringan dengan ukuran 20 mm.

## DAFTAR PUSTAKA
ASTM  C  494-81 “Standard  Specification  For Cemical Admisture For Concrete. Amerika.
Badan  Standardisasi  Nasional.  (2000).  Tata  Cara Pembuatan Rencana Campuran Beton Normal. SNI  03-2834-2000. Badan  Standardisasi
Nasional.
Badan  Standardisasi  Nasional.  (2002).  Tata  Cara
Perhitungan  Struktur  Beton  untuk  Bangunan Gedung. SNI 03-2847-2002. Badan Standardisasi Nasional , 251.
Badan  Standardisasi  Nasional.  (2004).  SNI  15-
2049-2015. Semen Portland. Badan
Standardisasi Nasional Indonesia, 1-128.
Badan  Standardisasi  Nasional.  (1991).  Spesifikasi Bahan  Tambahan  Untuk  Beton.  SNI  03-2495- 1991. Badan Standar Nasional Indonesia .
Badan  Standardisasi  Nasional.  (2008).  Cara  Uji Berat Jenis dan Penyerapan Air Agregat Kasar. SNI  1969:2008. Badan  Standar  Nasional Indonesia.
Badan  Standardisasi  Nasional.  (1990).  Metode Pengujian  Berat  Jenis  dan  Penyerapan  Air Agregat  Kasar.  SNI  03-1969-1990. Badan Standar Nasional Indonesia.
Badan  Standardisasi  Nasional.  (1990).  Metode Pengujian  Berat  Jenis  dan  Penyerapan  Air Agregat  Halus.  SNI  03-1970-1990. Badan Standar Nasional Indonesia.
Badan  Standardisasi  Nasional.  (1998).  Metode Pengujian  Bobot  isi  dan  Rongga  Udara  dalam Agregat.  SNI  03-4804-1998. Badan  Standar Nasional Indonesia.
Badan  Standardisasi  Nasional.  (1996).  Metode Pengujian  Jumlah  Bahan  dalam  Agregat  yang Lolos  Saringan  No.200  (0,075mm).  SNI  03- 4142-1996. Badan Standar Nasional
Indonesia.
Badan  Standardisasi  Nasional.  (1990).  Metode Pengujian  Tentang  Analisis  Saringan  Agregat Halus  dan  Kasar..  SNI  03-1969-1990. Badan Standar Nasional Indonesia.
Badan  Standardisasi  Nasional.  (2008).  Cara  Uji Keausan  Agregat  Kasar  Dengan  Mesin  Abrasi Los Angeles. SNI 2417:2008.
Badan Standardisasi Nasional. (1991). Spesifikasi Bahan  Tambahan  Untuk  Beton.  SNI  03-
2495-1991. Badan Standar Nasional Indonesia .
Badan Standardisasi Nasional. (2011). Cara Uji Kuat Tekan  Beton  dengan  Benda  Uji  Silinder.  SNI 1974:2011. Badan Standar Nasional Indonesia. Badan  Standardisasi  Nasional.  (1993).  Tata  Cara Pembuatan  Rencana  Campuran  beton  Normal. SNI  03-2834-1993. Badan  Standar  Nasional Indonesia.
Badan  Standardisasi  Nasional.  (2012).  Tata  Cara Pemilihan  Campuran  beton  Normal,  Beton Berta  dan  Beton  Massa.  SNI  7656:2012. Bada Standar Nasional Indonesia . Fassa, F. (2017). PENGANTAR MATERIAL
KONSTRUKSI . Universitas Pembangunan Jaya.
Kusuma,  Gideon;  Vis,  W.C.  (1993).  Dasar-dasar Perencanaan Beton Bertulang (CUR-1). Jakarta
: Erlangga.
Mulyono,  T.  (2003).  Teknologi  Beton,  Fakultas
Teknik Universitas Negeri Jakarta. Jakarta.
Neville, A.M. (1981). Properties Of Concrete, Third Edition,  Longman  Scientific  &  Technical, Essex, England .
Rahmat,  Irna  Hendriyani,  Moh.  Syaiful  Anwar (2016).  Analisis  Kuat  Tekan  Beton  Dengan Bahan Tambah Reduced Water dan Accelerated Admisture. Info Teknik . Volume 17, No 2. Restu Andika, Hendramawat Aski Safarizki. (2019).
Pemanfaatan  Limbah  Cangkang  Kerang  Darah (Anadara  Granosa) Sebagai  Bahan  Tambah dan  Komplemen  Terhadap  Kuat  Tekan  Beton Normal. Jurnal Media Komunikasi Dunia Ilmu Sipil (MoDuluS) . Volume 1, No 1.
Rika  Sylviana.  (2015).  Pengaruh  bahan  Tambahan
Plasticizers Terhadap Slump dan  Kuat  Tekan Beton. Jurnal BENTANG . Volume 3 No, 2 Rifki  Imani.  (2019).  Pengaruh  Penambahan  Abu Cangkang  Kerang  Darah (Anadara  Granosa) . Sebagai  Agregat  Halus  Terhadap  Kuat  Tekan Betom. Jurnal Majalah Ilmiah . Volume 26, No
1.
Safrin  Zuraidah,  La  Ode  Adi  S,  K.  Budi  Hastono.
(2015).  Limbah  Cangkang  Kerang  Sebagai Subsitusi  Agregat  Kasar  Pada  Campuran
Beton. Jurnal Teknik Sipil . Volume 1, No 1.